lo48 ACADEMIE DES SCIENCES. 



à lo pour loo, puis examinée au microscope. Les reproductions photographiques rela- 

 tives à B accusent l'homogénéité presque parfaite delà matière fondue; celles relatives 

 aux autres échantillons présentent des cristaux plus ou moins bien déveloj)pés noyés au 

 milieu d'un eutectique très net, 



II. Étude chimique. — Les essais ont principalement porté sur divers pro- 

 duits obtenus par fusion des constituants suivant les proportions indiquées 

 en B, car les culots ainsi formés présentaient toujours à la partie inférieure 

 des cristaux de plusieurs millimètres de longueur faciles à isoler mécanique- 

 ment. L'analyse des silicates a été conduite d'après les méthodes habituelles : 

 fusion avec carbonate de soude, reprise par l'acide nitrique, évaporation i\ 

 sec pour dosage de la silice, emploi de la méthode Deville pour séparer 

 l'alumine, dosage de la chaux par l'oxalate d'ammoniaque. 



1° Une première série d'analyses a été faite sur des cristaux isolés à la pince. 

 Moyenne des résultats obtenus : SiO^ — 20, 5; Al'O' — 38,3; GaO — 4o>i; 



2° Dans un autre échantillon j'ai analysé d'une part les cristaux séparés à la main (i), 

 d'autre part des prises d'essai faites dans la partie supérieure du culot (2) : 



SiO^ APO\ CaO. 



(i) 21,8 37,9 4o,3 



(2) 24,3 33,4 42,3 



3° Dans une dernière série d'essais, j'ai employé l'iodure de méthylène pour séparer 

 les éléments de densités différentes constituant la masse fondue, après avoir préala- 

 blement déterminé la densité des cristaux de la partie inférieure du culot. Ces cris- 

 taux, de densité 3,o5, ont donné à l'analyse: SiO^ — 21 ,4 ; Al^O^ — 36,4; CaO — 4i )7- 



La séparation a été effectuée sur un morceau de matière de forme parallélépipédique 

 découpé dans toute la hauteur de la masse fondue et convenablement pulvérisé pour 

 l'emploi de la méthode des liquides lourds. Les résultats ont été les suivants : 



Quanlités 

 Densités. SiO=. Al-O^. CaO. relatives. 



2,80 16,5 34,6 49)2 2 pour 100 



2,85 2 1,3 32,4 46,4 5 » 



2,90 23,9 27,9 48,2 i5 



3,00 23,5 36,6 40)9 ) ^Q 



3,o5 21,25 38,3 4o,4 \ ^ 



» 



» 



Les diverses analyses relatives au silicate de formule SiO", Al-0%2CaO 

 sont résumées dans le Tableau ci-dessous : 



Moyenne. Théorie. 

 SiO- 20,5 2 1,8 2 1,4 2 1,20 21,25 21,9 



Al^O» 38,3 37,9 36,4 38,3 37,7 37,2 



GaO 4o,i 4o,3 4i,7 4o,4 40,7 40,9 



